57 
1. Nära färglösa kristaller hafva före glödgning en egentlig 
vigt af 4.66486. Försöket gjordes på 4 9 gram. Vid glödg- 
ling förlorade dessa 0.0497 procent uti vigt, och efter glödg- 
ling befanns egentliga vigten vara 4.66572. Oaktadt de voro 
oära färglösa före glödgning, kunde dock efter glödgning en 
oop korn utplockas, hvilka ej bibehållit sig färglösa i glödg- * 
lingen, och då de så, äfven efter glödgning, fullkomligt vat- 
lenklara utplockades för sig samt undersöktes på deras eg. 
vigt, befanns den vara 4.681. 
2. Något rosenrödt färgade korn. Eg. vigt tagen på 23 
gram oglödgade korn var = 4.65968. Dessa förlorade i glödg¬ 
ning 0.05223 procent, samt hade efter glödgningen en eg. vigt 
= 4.66522. 
3. Mera färgade korn, nästan röda som pyrop. Eg. vigt 
tagen på 22 gram oglödgade korn var = 4.63009. I glödg— 
nipg var vigtsförlusten = 0.1329 procent. Egentliga vigten på 
de glödgade kornen var = 4.63185. 
4. Gulbruna korn. Eg. vigt tagen på 23 gram oglödgade 
korn var 4.5825, och då dessa glödgades, förlorade de 0.1312 
proc. i vigt samt hade efteråt en eg. vigt af 4.5853. 
5. Mycket mörka korn, af flerfalldiga färgnyancer. Eg. 
vigt tagen på 244 gram var = 4.5212 före glödgning. Vid 
glödgning förlorade dessa 0.1461 proc. af sin vigt samt hade 
efteråt en egentlig vigt af 4.5211. 
, A. Då det häraf visar sig, att den franska zirkonen ej för¬ 
ändrar sin eg. vigt efter glödgning, torde man kunna antaga, 
att 4.681 utmärker egentliga vigten på de korn uti Expaijly- 
zirkon, som hafva den högsta tyngd och hvilka äro efter glödg¬ 
ning fullkomligt färglösa. 
För öfrigt torde man hafva svårt att finna någon kon¬ 
stant egentlig vigt för de öfriga, då de, oaktadt skiljaktiga 
till färg, dock kunna vara och sannolikt äro blandningar, 
svåra att åtskilja från hvarandra, af flera skiljaktiga zir- 
Ikonarter. 
